EXAMEN DE LA LAINE DE MOUTON. 717 



sulfure de carbone, puisepuisee par I'alcool chaud. L'ex- 

 trait est evapore, le residu desseche, pese et calcine. On 

 a ainsi le taiix des cendres brutes. La laine, pour lui en- 

 lever jusqu'aux traces de sets alcalins et terreux provenant 

 du savon, est reprise par de I'acide cblorhydrique tres- 

 etendu, puis par I'alcool et Tether ou le sulfure de car- 

 bone. La laine ainsi traitee, debarrassee, a I'aide de la 

 pince, des fragments etrangers qui yadhereraient encore, 

 est incineree, et du poids employe on deduit celui des 

 cendres, ce qui donne, en definitive, le taux de fibre lai- 

 neuse pure contenue dans I'echantillon examine. 



491. — Dosage des cendres. — On I'effectue en 

 incinerant dans I'oxygene les fibres traitees dans les ope- 

 rations precedentes (§§ 4-88 ou 4-90). Pour separer des 

 cendres proprement dites le sable et la terre qui pour- 

 raient y etre melanges, on reprend les cendres brutes 

 par I'acide cblorhydrique etendu, et le residu laisse par 

 I'acide est traite, a Tebullition, par une solution concen- 

 tree de carbonate de sonde. Le residu siliceux est lave, des- 

 seche, calcine et pese. 



Si Ton veut faire I'analyse complete des cendres, on suit 

 la methode indiquee pages 382 et suivantes. 



4-92. — Densite de la laine. — Dans certains cas, il 

 est utile de determiner la densite de la laine, ce que Ton 

 pent faire par la methode du flacon sur les echantillons 

 ayant subi les traitements anterieurement decrits (§§ 488 

 et489) en employantcomme liquide le sulfure de carbone. 



493. — Examen des impuretes de la laine. — 

 II estsouvent interessant de determiner la nature des im- 

 puretes et des matieres etrangeres qui adherent a la laine. 

 Si Ton veut se livrer a cet examen sur un lot important 

 de laine, on partage ce lot en trois parties, afin d'ob- 

 tenir un echantillon moyen, en fractionnant la masse en 

 laine propre (provenant en grande partie du dos), laine 



